解説

セラミックス基盤工学研究センター年報（2002）．Vol.2，1-8

セリアと自動車触媒
小澤正邦
名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター
507−0071

岐阜県多治見市旭丘10−6−29

Ceria and Automotive Catalyst
Masakuni Ozawa
CRL, Nagoya Institute of Technology, Tajimi, 507-0071, Japan
Phone 81-572-27-6811, FAX 81-572-27-6812, email ozawa@crl.nitech.ac.jp

This article focuses on the role of cerium oxide（ceria, CeO2）and the mixed oxide of cria-zirconia system, which areimportant as an excellent promoter for oxygen storage capacity in automotive three way catalyst, for readers in ceramic engineering field. Automotive three way catalyst system（TWC）is generally operating under the condition of the certain range
in air-fuel ratio（A/F）.Most automotive catalysts consist of precious metals such as Pt, Rh and Pd, promoters and transitionalumina support. CeO2 can provide oxygen for oxidizing CO and HC under rich A/F condition, and remove it from exhaustgas phase for reducing NOx under lean A/F. For the highest purifying activity, the action that Ce4＋ in CeO2 lattice easilychanges to Ce3＋ is useful. Its nonstoichiometrical behavior in the state of crystalline fluorite-type oxide is essential for this catalytic operation. The practical use of automotive catalyst under harsh condition has required better durability performance of
catalysts for advanced engine systems, which are matched in various kinds of new version automobiles. Ceria-zirconia system, which was first developed by Ozawa and coworkers in 1980's, has been still important composition in recent automotive
catalysts. Here, it is described that alumina-supported ceria is affected by the addition of zirconia regarding with specific surface area stability. Newly, the fractal sintering of zirconia based powders has been investigated by neutron scattering techniques in order to describe powder-state sintering in a catalyst. This is a short review on the role of the ceria mixed oxides
and possibility of ceria-related technology for future ceramic science.

１．はじめに欧州，米国の自動車触媒研究で主要な研究課題のひとつとなっている。本稿では，現行の自動車排ガス浄化技術

世界で初めてマスキー法をクリアーして，自動車開発におけるセリア（酸化セリウム）およびセリア−ジルコ

史の伝説となったホンダのCVCCエンジンをはじめとしニアの役割について解説するとともに，関連する新材料て，日本の優れた低公害エンジン技術は，新自動車の開の開発例についても述べる。

発のかなめとしていまも活き続けている。
２．自動車触媒

1980年代後半，欧州排ガス規制に適合するため，低NOx排出量化技術が達成でき，高速走行時の高温排ガスに耐え，長期の触媒浄化耐久性を維持する自動車触媒が（1）自動車と排ガス要求された。世界の自動車メーカーの開発競争となった

各種エンジンはガソリンや軽油の燃焼が可能なかぎりが，耐熱担体とセリアージルコニア助触媒の開発など，

効率良く行われるよう設計され，また制御されている。

高性能エンジンに適応した触媒材料技術による開発がこ

しかし，温度や空気の混合比などの変動条件によって，れを解決した。助触媒であったセリウムにジルコニアを燃焼状態が理想的でなく，完全燃焼ができない場合があ固溶させた固溶体触媒が，広く実用化され，セリアージる。その排ガスには，有害な一酸化炭素（CO）や窒素

ルコニア固溶材料そのものの需要を生み出した。そして，酸化物（NOx），未燃の炭化水素（HC）が含まれ，これその後のセリアージルコニア材料の高度な研究開発の展らの有害ガスは，人体に直接害をおよぼすとともに，光開もめざましいものがある。学術的にみても，現在では

化学反応を起こし微粒子と結合するなどして，広範囲の−1−

セリアと自動車触媒

３．セリウム酸化物の酸素ストレージ能

大気汚染や被害をもたらす原因となる。これらの排ガスを化学反応の設計と材料技術によって除去するのが，自動車触媒技術であり，現在までのたゆみない開発努力の（1）助ける触媒

結果，すぐれた環境保全技術として発展した。

主触媒を助ける反応促進機能をもつ成分を総称して地球温暖化をめぐる世界的な環境保全への要請は強助触媒という。セリウムは助触媒の一つの成分である。

く，燃費および有害ガス排出の両面から，日本，欧米各排ガス浄化反応は，複雑な反応の連鎖によるため，各国で厳しい環境規制が実施され，また将来もその強化が素反応に特有の触媒作用を有する助触媒が考えられる。

予定されている。このような事情から，自動車メーカー

セリウムをはじめとして，希土類金属酸化物はしばし

では，排ガス処理技術の高度化に多くの努力を払ってきばそれらの反応を促進する物質として研究されてきた。

ている。現在および将来の自動車業界では，環境技術は，70年代後半に自動車触媒が実用化される中で，フォー各社の覇権を決するような重要な技術であるとして，関ド社を初めとする自動車会社の研究者らは，セリウム

心が高まっており，これに刺激されて関連のシステムやの添加が空燃比変動による浄化率の低下を抑制するこ

材料技術の高度化が進展してきた。

とを報告した2）。
セリウムが，助ける触媒の存在ながら自動車触媒の主（2）排ガス浄化システムと希土類元素
自動車エンジンからの排ガスは，床下の管，触媒コン

役と並ぶ重要な役割をもつにいたったのには，冒頭で述

バーターを通ってマフラーから排出される。一般にエン

べたように1980年代の各国の厳しい排ガス規制強化といジンからの燃焼排ガスは，室温から1000℃付近の高温まう背景がある。とくに，欧州での規制は，走行条件が厳で変化し，また，有害ガスである一酸化炭素，窒素酸化

しく排ガスの高温化が避けられないにもかかわらず，そ物，炭化水素を，希薄な濃度で含んでいる。さらに，エの規制値は米国カルフォルニア州の大気汚染防止法に匹ンジンの排気量と回転数の関係から，大量の排ガスが放敵するもので，高い耐久性が要求され，以後の自動車メ出される高流速下で，これらの処理をおこなわねばならーカーの環境対策技術の優劣を試す試金石となっていっない。すなわち，通常の触媒反応の概念では考えられなた。80年代後半になって，酸化セリウムと酸化ジルコニ

いような厳しい条件で排ガスを処理している触媒であウムの共存によって著しいOSC向上効果が実現されるこる。

とがわかり，90年代には高性能OSC材料そのものが研究

このため，単純に触媒容器を装着するだけではなく，開発対象となるまでに広がりをみせ，世界各国での開発

酸素センサー（ジルコニア）を用いた精密な空気と燃料が進められ，また基礎研究が特に欧州の研究者らによっの割合（A／F）の制御をはじめとして，空気流入経路とて盛んに行われている。セリウム材料は，現在では，貴混合の制御，電子制御による着火時期制御などがなされ金属と並んで自動車触媒に不可欠で，大量に用いられるている。（図 1 ）エンジン技術の進歩とともに，触媒シようになっている。

ステムも進歩し，エンジンとのマッチングやシステム全（2）セリウムの役目
自動車触媒におけるセリウム元素の主な役割は次のよ

体の設計に対する新触媒の開発も盛んに行われている。

うであるといわれている3）〜6）。

これら触媒本体に用いられる材料および触媒組成物には，希土類元素が重要な役割を演じている 1 ）。とくに，

１

貴金属触媒の耐久性向上

触媒コート層や複合触媒本体成分の中のセリウム元素２

水性ガスシフト反応等の反応促進

は，後に述べるような「酸素ストレージ能：OSC（Oxygen Storage capacity）」によって，制御系全体の設計にも影響するような大きな役割をもつにいたった。

図１

エンジン排ガス浄化システムの概念図：
燃焼条件の最適な空気／燃料比（Ａ／Ｆ）を保つことが必要であるため，酸素センサーと燃料供給システムが必
要である。

図２

−2−

自動車触媒（ 3 元触媒）のA／Fと 3 成分（ 3 元）ガスの浄化率の関係：ウィンドウ内で制御するとどのガスに対しても有効な浄化触媒として働く。

小澤正邦

図４

セリア−ジルコニア助触媒を添加した白金／アルミナ触媒上，図 3（b）と同じ変動条件下で測定した浄化率の温度依存性。図（b）と本図を比較すると，OSC作用によって，300℃以上の浄化率が大幅に向上している。
（
NO,
CO,
HC）

表１

自動車触媒に使われる材料

機能部品

図３

材料，セラミックス・酸素センサー・触媒コンバーター
・触媒ハニカム担体
・触媒コート層

白金／アルミナ触媒上の 3 成分ガス（CO，NO，HC）の
浄化率の温度依存性：（a）はA／F変動なし，（b）は変動条件下。組成変動によって浄化率が低下する。
（
NO,
CO,
HC）

・複合触媒組成

イットリウム添加ジルコニア等，素子材料
希土類添加耐熱合金パッケージ
コージエライト，耐熱合金モノリス
アルミナ，ランタン，セリウム等含有微粒子
貴金属，セリウム，ジルコニウム等含有微粒子

じガス組成変動条件下でも高浄化率を維持している。つ酸素ストレージ能（酸素を貯蔵供給する能力）

まり，セリウム系助触媒は，そのOSC作用によって，酸

このうち，第三の酸素ストレージ能（OSC）は，現在の３素センサーで制御できないような排ガスでも処理できるエンジンシステムにおいて重要なな要素であり，セリウ

活性を自動車触媒にもたらすことができる。

ムのもっとも大切な役割で，また開発課題としても重要
４．高性能セリウム複合酸化物の作用メカニズムである。
自動車触媒における浄化性能の実際的な制御方法は各種のエンジン設計のよって多少異なるが，エンジンの作（1）セリウム酸化物のレドックス反応

動条件によって変動する空燃比（A／F）を一定の狭い幅

二酸化セリウムは４価のセリウムイオンよりなる酸化に抑えることに特徴がある。酸素センサーによりA／Fを物で，セリウムイオンの価数変動，Ce（4＋）→Ce（3＋）

を保ち，最適の燃焼条件と排ガス浄化のための反応条件に伴うレドックス反応により，三酸化二セリウムに変化をつくりだしている。（図 2 ）しかし，排ガスに含まれするとされている。

る微量の有害ガスは，実際には，担体上の触媒貴金属や

2CeO2→ Ce2O3 ＋O2（1）

助触媒酸化物上に吸着し，その上で触媒反応を起こすこ

実際の排ガス浄化触媒に想定される反応（表 1 ）のうち，とによって浄化される。これら一連の反応過程の進行は，酸化反応は本来，酸素過剰下（リーン）で，還元反応はかなりミクロな空間で反応条件，とくにガス組成が維持

酸素不足下（リッチ）で起こるが，排ガス触媒上ではこされなければならないため，高い浄化性能が要求されるれらの素反応は一連の反応として観察され，最終的に近年のエンジンシステムでは，マクロに制御されたA／F

CO 2 ，N 2 ，H 2 Oの生成する反応となる。二酸化セリウム

値だけでは十分に浄化触媒性能を発揮させることができは，酸化反応に対しては酸素を放出し，還元反応に対しない。そのため，触媒層自身に，ミクロな空間でA／F値ては酸素を吸収して，これらの反応を助けるのである。

を制御するような機能が求められる。このような機能を

排ガスのリッチ・リーン組成変動による素反応変化は達成しているのが，自動車触媒の酸素ストレージ能

きわめて複雑であり，触媒反応の研究として，CO−NO（OSC）と呼ばれる作用である。

系や，NO−H 2 系などさまざまな反応系について，Pt，

図 3 は， 3 成分のガス（CO，NO，HC）を浄化する

Rhなど貴金属成分の違いや，セリウムをはじめとする多時，ガス組成変動によって浄化率が低下（aからbへ）す

くの金属酸化物成分を含む助触媒効果が研究されてきることを示している。図 4 は，後で述べるようなジルコ

た。つまり，触媒反応系でのセリウムの助触媒効果は，

ニア添加セリウムを加えた触媒の浄化率で，図 3 b と同

実は単純ではない側面もある。いわゆるOSCはこれらの−3−

セリアと自動車触媒

ＣＯ
ＨＣ
Ｈ2
ＮＯ
ＮＯ
ＨＣ
ＣＯ
ＨＣ

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

表２

自動車触媒での浄化反応

Ｏ2
Ｏ2
Ｏ2
ＣＯ
Ｈ2
ＮＯ
Ｈ2Ｏ
Ｈ2Ｏ

→
→
→
→
→
→
→
→

ＣＯ2
Ｈ2Ｏ
Ｈ2Ｏ
Ｎ2
Ｎ2
Ｎ2
ＣＯ2
ＣＯ

＋

ＣＯ2

＋ ＣＯ2
＋ Ｈ2Ｏ
＋ Ｈ2Ｏ
＋ Ｈ2
＋ ＣＯ2

＋

ＣＯ2

＋

Ｈ2

未解明のままである。その研究には，中性子回折，中性子散乱法，EXAFS，放射光X線構造解析など物理的な方
図５

二酸化セリウム（xは，セリウムに対するランタンの添加原子比）の一酸化炭素（CO／N2混合ガス中）による還元反応における，格子定数のその場X線回折観察デー
タ。立方晶セリアの格子定数が時間とともに連続的に増大し，蛍石型構造を保ったまま，反応（2）がおこっている。

法も多く用いられるが，実際の触媒が作動する条件で何がおこっているか調べることはなかなか困難である。セリアの非化学量論性だけでは，その現象は説明できず，
結晶構造，表面活性サイト，貴金属との相互作用，反応中間体など，触媒と材料の観点からも，多くの研究が続

総合的な結果として触媒にあらわれるため，さまざまなけられているところである。

観点から研究が進んでおり，最近では，とくにセリウム
５．セリア−ジルコ二ア助触媒

酸化物の固体状態の面からその成果が多くあらわれるよ
うになった。
（2）非化学量論性とOSC

セリア−ジルコニ二ア助触媒の開発は，実用化研究が

二酸化セリウムは，蛍石型構造をとる安定な酸化物で先行し，並行して実触媒上の添加物，ランタン，ジルコ

あるが，還元条件で酸素欠損の生成を伴い，非化学量論

ニウム，バリウム等が貴金属触媒の性能と耐久性向上に性酸化物を形成する。二酸化セリウムの状態が変化する

有効であることも調べられている8）〜10）。セリアージルコ

ことにより，絶縁性と電子伝導，イオン伝導を示し，そ

ニア系は，特に優れたOSCをもたらし，広く実用化されれらとｆ電子と特有の電子配列，価数揺動が関係するとるとともに，その後今日にいたるまで，OSCのメカニズ考えられることから，物性的な基礎研究の対象としても

ム，酸化物の状態，添加物効果などが詳細に調べられ興興味深い。OSC向上のためには，酸化セリウム自身の性味ある研究課題として多くの研究者により研究されるよ質を研究する必要がある。上記の反応は，結晶構造を考慮するとCeO2とCe2O3間の構造の違いのため，単に酸素の放出吸収以外の固体構造変化を伴うことになり，速い触媒反応には追従できないと考えられる。酸化セリウム
上で，数百℃以下の比較的低温で起こる還元反応と酸化反応がOSCに直接寄与するが，これらの速やかなレドッ
クス反応は，非化学量論的な化合物CeO2−xの生成による。
2CeO2 ＝ CeO2−X ＋

x／2O2 （2）

セリウムイオンの価数変化と同時に，格子内酸素の放出
吸収がおこり，OSCが発揮される。したがって，セリウ
ムと他の成分の複合化や固溶体形成をさせる場合でも，セリウムのレドックス反応が非化学量論性を利用して有効に働き，また結晶格子内の酸素の放出吸収が速ければ，この反応は大きく促進される。たとえば，図 5 は，X線
回折でランタン添加酸化セリウムと一酸化炭素の反応をその場観察し，立方晶の酸化セリウムの格子定数変化を追跡した結果である。結晶構造は立方晶を保ち，セリウ
ムは 4 価より 3 価イオンの方がイオン半径が大きいため， 3 価イオンの生成による格子定数の増加が観察され，
図６

上記（2）の反応がおこっていることがわかる7）。
しかしながら，実際，高いOSCを出現するセリア系材
料がどのようなメカニズムで働いているかは，現在も，−4−

CeO2（a）とCe1−XZrXO2（b：x＝0.8，c：x＝0.5，d：x＝0.2）上の水素反応量：ジルコニウム添加によって，反応が低温で開始し，OSC（この場合は酸素放出能）が高まることを示している。

小澤正邦

セリウム系触媒材料の研究開発は，自動車触媒市場を背景にした材料科学と触媒化学の学際的な研究開発課題であるということができる。
６．

セリア系助触媒のシンタリング現象

自動車触媒は，白金等の貴金属，助触媒，触媒担体で構成され，それらの組み合わせで高性能を発揮する。不均一触媒における触媒反応を支配する最も重要な因子
は，固体表面における活性反応種の励起であるから，これに必要な活性点の数の増加は重要な制御課題となる。
高温触媒において，シンタリングの抑制によって，実効的な表面積を増加させる，すなわち耐熱性向上によって
図７

Ce1−xZrxO2を低温（700−900K）と高温（1300K）で水素還元したときの還元の程度：Ce1−xZrxO2の酸素ストレー
ジ能（OSC）の最適組成域が反応温度によって異なることを示す。

高温での比表面積を維持させることは，もっとも単純な
がら，しかし大切な活性向上因子である。
ここでは，実用上重要な助触媒であるセリアと熱的な変化およびシンタリングについて述べる。表 3 に，高温うになった。

シンタリング現象とセリア−ジルコニア助触媒の利用ので，酸化物と水素との反応量を，関係を掲げた。触媒調製時には，前駆体の熱分解と微視温度を上げながら測定すると，酸化セリウムでは，主に的な反応，微粒子の成長をともなう現象がある。触媒使

1100K付近で反応するのに対し，ジルコニウム添加セリ

用時には，高温排ガスや触媒の温度上昇による微粒子のウムでは800−900Kの低温で反応するようになることを焼結と粒成長，相分解や結晶構造の原子レベルの変化が示している。すなわち，図 3 と 4 で示したようなセリウ

予想される。これらの総合された結果として，セリア系

ム−ジルコニウム添加による浄化率向上が，リッチ条件

助触媒の活性と耐熱性，耐久性があらわれる。触媒は微を模擬した水素との反応による低温酸素放出現象と深く粒子状態を維持するために，それぞれに応じた特殊な合関係している。

成・調製プロセスを必要とする。触媒のシンタリングは

図 6 はその研究例

11）

一般に，セリアにジルコニアを添加すると，排ガス組

一般的なせラミックスの焼結理論等ではうまく説明でき

成変動下での触媒浄化率が著しく向上する。浄化反応中ないことが多いが，それは，微視的な粒子間の反応や構のOSC作用を模擬して，水素還元による酸素放出や還元

造変化，初期凝集状態の複雑さのほか，酸化還元現象な後の酸素吸収でOSC量を測定することが行われている。

ど，未解決の課題を含むからである。実用的なセリア−

OSCがどの組成で最高になるかについて，図 7 にその例

ジルコニア助触媒で，さまざまな合成手法と組成が提案を示すが，使用する温度域や作製条件に依存しているよ

されているのも，調整後の熱処理にともなう現象がまだうであり，研究者によっていろいろな報告がなされてい解明されていないことの現れであろう。

る。

アルミナは，ひろく用いられている触媒担体であり，

3），12）

また，実用上の触媒化の観点からは，触媒成分全体を希土類元素で安定化したアルミナの開発は，自動車触媒

考慮した種々の添加方法や混合方法など，触媒の作製プの耐熱性向上に大きく寄与した。セリウム添加によってロセスも重要である。自動車触媒の開発にならって材料

も，アルミナのシンタリングが抑制される16）。したがっ開発の一環として高OSC材料そのものをセラミックス技て，アルミナとセリアの相乗効果によって，比較的表面術や微粒子合成技術などを応用して開発研究する動きが積の高いセリア粒子が担持されたアルミナーセリア触媒

あらわれ，新しい材料が提案されている13）〜15）。すなわち，ができる。そして，さらに，アルミナにセリアージルコ

表３

セリアージルコニア系助触媒の調製と利用におけるさまざまな熱的変化の現象

プロセス

目的

温度領域

現象

化学合成反応

沈殿，析出

室温付近

核生成，化学反応

合成プロセス

焼成，粉砕

〜数百℃

固相反応，焼結，準安定相

自動車触媒化

貴金属担持

条件による

貴金属分散，SMSI効果

排ガス耐久使用

助触媒

〜800℃

焼結，固相反応，被毒

排ガス高温使用

助触媒

1000℃超焼結，固相反応

＜調製＞

＜利用＞

−5−

セリアと自動車触媒

図８

アルミナ担体ど添加したセリア（左）とセリアージルコ
ニアCe0.5 Zr0.5 O2（右）微粒子の形態を示す透過型電子顕
微鏡像。
図10

図９

アルミナ担体ど添加したセリアージルコニアの比表面積と組成の関係（800℃で熱処理後）。

フラクタルを表す平面上のクラスター（計算機シュミレーションどよる）

図11

ジルコニア微粒子の中性子小角散乱データ。

ニアを添加した助触媒では，分散性向上とシンタリング

形態としては，上記の担持触媒のほかに，セリアージル

抑制の効果によって，高温微細構造が維持された助触媒

コニア系の微粒子を独立に合成し，これを助触媒としてが形成される。図 8 は，アルミナにセリアおよびセリア

触媒組成に加えることどよって，もっとも酸素ストレーージルコニアを添加した場合の微細構造の電子顕微鏡写

ジ能のすぐれた固溶体組成を，有効に活かそうとしてい真を示している。この写真では，アルミナは見えにくくる。この場合は，高温でセラミックス微粒子が，凝集状なっており，平均の質量数の大きいセリアおよびセリア

態で触媒層中に独立に存在し，そのシンタリングがおこージルコニアが強調されている。セリアでは，粒子がアると考えられる。そのセラミックス粒子組成自身のシン

ルミナ上に均一に分散せず凝集する傾向にあるのに対タリングを防ぐためどは，合成方法や組成を検討しなけ

し，セリアージルコニアでは，アルミナ表面を覆うようればいけないが，これらは，その助触媒粒子の履歴ど特

ど細かい粒子が生成している。これは，助触媒における有であり，高温の現象もその影響を受ける。セリアージ

シンタリングが，粒子の接近と粗大化によって担体上でルコニアでは，作製方法どもよるが，場合どより準安定凝集をおこそうとするのを，ジルコニアの添加が阻害すな状態で作製され使用されるため，高温でさまざまな現る現象をあらわしている。つまり，従来の担持触媒でも，象を伴い，固相反応，焼結と粒成長などがおこる。

セリアにジルコニアを加えれば，シンタリング抑制効果

筆者らは，フラクタル構造どよって触媒微粒子の高どよって，表面積を維持し，活性低下を防止することが

温シンタリングを表現し，制御することを提案したのできることが予想される。本系を比表面積でみると，図で少し紹介する。フラクタル 1 7 ） は，マンデルブローに

9 のように，ジルコニア添加どよって，熱処理後の表面より提唱された概念で，簡単どいえば，ある図形がそ

積低下が抑制された。これは，単純化した例であるが，の倍率を変えてみても自己相似どみえるような現象をエンジン制御の実用条件下での触媒の微細構造と助触媒いう（図 3 ）18）。
フラクタルシンタリングの概念は，フラクタル構造を特性との関係は今後とも検討課題であろう。

維持させることどよって，制御されたシンタリングをお７．フラクタルシンタリングとセリア添加ジルコニア微

こさせ，またその範囲を把握して，触媒の耐熱性の限界

粒子を理解しようとするものである19）。この系のシンタリン
グとフラクタルの関係を調べて，ジルコニアが600℃付
近でフラクタル構造を失うのに対し，セリア添加ジルコ

セリアージルコニア系で多く用いられる助触媒の利用
−6−

小澤正邦
表４ ZrO2微粒子のフラクタル解析結果

組成

熱処理（℃）

ZrO2
ZrO2
Ce0.1Zr0.9O2
Nd0.1Zr0.9O2

500
600
600
600

フラクタル次元

結晶子径（nm）

フラクタル領域（nm）

比表面積（m2/g）

11
22
20
7

22
−
500
570

40
35
26
72

2.8
−
2.9
2.9

９．おわりに

ニアでは，熱処理後もフラクタル構造を示し，これらが合成方法を反映した初期の粒子微細構造に依存することを報告した。図10は，フラクタル解析のために測定した，

最近は，触媒機能をもったセラミックスが，幅広い範ジルコニア系微粒子の中性子小角散乱データである。小

囲で応用展開可能なシーズ材料であるとして，その研究

角部に粒子構造に特有の散乱が現れる。このデータにつが期待されてきている。不均一触媒において，シンタリ

いてフラクタル構造をもつとして散乱強度の計算を行う

ングなどのセラミックス関連の現象は，古くから重要なと，表 4 のようなパラメータが得られる。セリア添加ジ課題であったにもかかわらず21），これまでセラミックス

ルコニアは，フラクタル次元が2.9で，20nmの微結晶がの研究としてはあまり返り見られなかったように思われ

500nmまでの範囲でフラクタル性の凝集粒子構造を維持る。セラミックス作製技術やシンタリング制御のようなしている。混合組成の微粒子は，熱処理によっても，合セラミックスの学理は，これからの自動車触媒の開発に

成時の構造を維持しやすいようであるが，その効果は，おいても十分貢献でき，またそれによって新たな触媒材

混合元素によって異なっており，この場合はネオジムの料の開発されれば，地球環境の改善に大いに役立ち，安添加効果が大きい。このような安定なフラクタル構造を心した市民生活の礎となるものと期待される。

さらに高温まで維持するのに最適なパラメータが得られ
参考文献

れば助触媒微粒子のシンタリングをもっとうまく制御できると思われ，今後の解析によってそれらを定量的に知（1） C.K.Narula, J.E.Allison, D.R.Bauer, H.S.Gandhi,

ることができるのではないかと期待している。

Chem.Mater. 8（1996）984-1003

どのような作製方法をとるにせよ，使用条件下でのシ（2） H.S.Gandhi, A.G.Piken, M.Selef, R.G.Delesh, SAE

ンタリング等の微細構造変化は避けるのが望ましく，こpaper 76021（1976）

れに向けた研究はさらに必要であろう。

（3） 曽布川英夫，足立吟也編著「希土類の科学」（化学
８．セリア−ジルコニア系助触媒の将来

同人，1999）p755-764（4） H.C.Yao, Y.F.Yao, J.Catal.,86（1984）254

新しいOSC材料の開発の成功を通じて，セリウムは他（5） A.Trovarelli, Catal.Rev.Sci.Eng.,38（1996）439-520の希土類とともに自動車触媒のキーマテリアルと目され（6） J.Kaspar, P.Fornasiero, M.Graziani, Catal. Today, 50

るようになった。セリウム系触媒材料は，従来触媒が改（1999）285-298 ; Catalysis Today vol.50, No.2,

良され，耐熱性リーンバーンエンジン用自動車触媒に広"Recent Progress in catalysis by Ceria and related

く応用されている。さらに，近年では，窒素酸化物と有Compounds"

害有機物を含むパテイキュレート排出が問題となってい（7） M.Ozawa, C.K.Loong, Catal.Today, 50（1999）329-

るディーゼルエンジンにも，OSCや低温燃焼触媒がいろ

342 ; M.Ozawa, M.Kimura, A.Isogai , J.Mater. Sci. 26

いろな形で応用され，浄化触媒の設計に利用されている 。

（1991）4818

20）

すでに詳細な研究開発が進んでいるセリウムージルコ（8） S.Matsumoto, N.Miyoshi, M.Ozawa, M.Kimura, SAE

ニウム系でも，その合成法，構造制御，さらにOSCのメ

paper 891970（Soc.Automotive Eng, USA,1989）

カニズムについて未解明な部分が多く残っている。最近（9） M.Ozawa, M.Kimura, A.Isogai, J.Alloy.Compds., 193

ではCe，Zrにさらに別の元素の複合化，また開発に平行（1993）73 ; S.Matsumoto, N.Miyoshi, K.Kanazawa,

して，触媒の基礎研究として貴金属，希土類等を添加しM.Kimura, M.Ozawa, Catalytic Science andた場合の挙動等，多く研究がなされている。複合酸化物

Technology, v.1, p335（Kodansha -VHC Tokyo, 1990）の構造，組成，複合化方法，活性酸素種の挙動，触媒の（10）M.Funabiki, T.Yamada, SAE paper 881684（1988）

素反応との関係，耐熱性等の耐久性の問題など，枚挙に（11）A.Trovarelli, F.Zamar, J.Llorca, C.Leitenburg,

いとまのないほどの課題が検討されており，文献もきわ

G.Dolcetti, J.T.Kiss, J.Catal. 169（1997）490

めて多数にのぼる状況である。また機会があればこの材（12）J-P.Cuif, G.Balanchard, O.Touret, A.Seigneurin,

料についての詳細な文献レヴューも書きたい。

M.Marczi, W.Quemere, SAE paper 970463（1997,
Soc.Automotive.Eng.）−7−

セリアと自動車触媒（13）T.Murota, T.Hasegawa, S.Aozasa, H.Matsui,
M.Motoyama, J.Alloy. Compds.193（1993）298（14）A.Suda, H.Sobukawa, T.Suzuki, T.Kandori, Y.Ukyo,（17）高安秀樹編著「フラクタル科学」（朝倉書店，1987）（18）P.Meakin, Phys.Rev.,B29（1984）3722（19）M.Ozawa, C.-K.Loong, Physica B vol.241/242, 269-275

M.Sugiura, J.Ceram.Soc.Jpn., 109（2001）177（1998）; C.-K.Loong, P.Thiyagarajan, J.W.Richardson,（15）T.Ozaki, T.Masui, K.Machida, G.Adachi, T.Sakata,

M.Ozawa, S.Suzuki, J.Catalysis vol.171, 498-504

H.Mori, Chemi.Mater. 12（2000）643（1997）（16）M.Ozawa and M.Kimura, J.Mater.Sci.Lett.9,291-293（20）田中俊明，第90回触媒討論会A-3G19（浜松，2002.9）（1990）; M.Ozawa, M.Kimura, A.Isogai, J.Less-com-（21）G..Kucynski, A.E.Miller, G.A.Sarget Edited,

mon metals, 162,297-308（1990）; 小澤正邦，木村希"Sintering and Heterogeneous Catalysis", 1984

夫，粉体および粉末冶金，37，466-473（1990）

Plenum Press, New York−8−